SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1912. l5o3 



celui-ci avait pénétré dans toute la masse et y était également réparti. 

 J'ai donc fait scier le cylindre suivant son axe et perpendiculairement; j'ai 

 attaqué la surface à l'acide nitrique pour enlever la couche que la scie avait 

 pu écrouir, et j'ai pris les duretés en divers points : 



Surface : 3g, 5. 



Cen Ire 38,7 



Sur la coupe suivant Taxe 38,6 — 38,8^3c),9 



Ainsi l'écrouissage a pénétré presque uniformément dans toute la masse; 

 toutefois, les empreintes, faites sur la section parallèle à l'axe, sont légère- 

 ment ovalisées, ce qui révèle une faible dissymétrie dans la répartition de 

 l'écrouissage. 



Un cylindre de zinc, comprimé dans le même appareil, m'a fourni des 

 résultats analogues; toutefois, après compression, les empreintes ont 

 toujours été irrégulières, en sorte que les mesures manquent de précision. 



Dans ce qui précède, l'écrouissage a été constaté par la variation d'une 

 seule des propriétés physiques du métal, la dureté. Il était important de 

 voir si les autres propriétés mécaniques étaient également modifiées, ,1'ai 

 donc découpé, dans le cylindre d'argent comprimé, deu» minuscules bar- 

 rettes qui ont été soumises à la traction, l'une directement, l'autre après 

 recuit. Voici les résultats obtenus : 



Argent recuit 



Argent comprimé . 



Il s'agit donc bien d'un véritable écrouissage qui atteint à la fois la 

 dureté, l'allongement et la charge de rupture. 



L'expérience précédente laissait toutefois un doute, le inélal ayant subi 

 une déformation, minime il est vrai, mais réelle; j'ai donc recommencé 

 l'expérience en opérant avec de petits cubes de métal noyés dans un liquide 

 qui répartissait la pression également en tous sens; enfin, la pression, au 

 lieu d'être effectuée par choc, avait lieu régulièrement au moyen d'une 

 presse hydraulique. Par contre, je ne pouvais opérer que sur de petits 

 échantillons, à cause de la difficulté d'obtenir de grands joints étanches aux 

 liquides sous de fortes pressions, en sorte que je n'ai pu mesurer que la 

 dureté. 



Je n'ai guère pu dépasser ioooo'~" par centimètre carré, les mortiers se 

 déformant ou éclatant sous des pressions plus élevées. 



